- 324 — 



der Ligninsubstanzen und suniit eine Verwandlung- des Holzes in Cellu- 

 lose findet nicht statt. Es scheint diese Zersetzuno- der sogen. Trocken- 

 fäule sehr ähnlich zu sein, und man darf wohl für beide Zersetzungs- 

 arten des Holzes mikroskopisch nachweisbare, aber nicht zu größeren 

 .0 "Watten, Flocken, Strängen, Lappen sich verdichtende Pilzmycelien als 

 Veranlasser annehmen. Es ist hier aber ein Feld zu weiterer chemischer 

 und botanischer Forscliung noch olfen. 



Wichtigere besondere Verwendungsarten des Holzes, bei welchen 

 es ohne Schutz vor Feuchtigkeit bleibt, sind besonders jene zu Schwellen. 



loTelegraphenstangen, A\'einbergptählen, Holzpflaster und Grubenhölzern, 

 von Avelchen die drei letztgenannten in dem vorliegenden Paragraphen 

 besprochen werden sollen. Die Zerstörung und die Konsei-vierung der 

 Eisenbahnschwellen und Telegraphenstangen hingegen werden dann im 

 nächsten Paragraphen ihre Betrachtung finden. 



15 Zu Weiubergp fahlen wird besonders das Holz der Eiche, der 

 zahmen Kastanie, der Kiefer, aber auch der Pichte verwendet. Die 

 ganz in der Luft befindlichen Teile würden von ziemlich langer Dauer 

 sein, die an der Grenze zwischen Luft und Boden befindlichen Teile 

 sind aber der Zerstörung sehr stark ausgesetzt und z^\'ar durch die 



2oMycelien höherer Pilze. Es sind bei dieser Zerstörung des Holzes 

 zweifellos verschiedene Arten von Pilzen beteiligt und zwar auch Arten, 

 die nicht zu den typischen Holzbewohnern gehören, wohl aber — wie 

 offenbar sehr viele höhere Pilze — die Fähigkeit haben, in den Holz- 

 körper einzudringen und zu seiner I;Ockerung beizutragen. Es kommt 



•aöaber auch vor. daß Pilze in dem Holze der Pfähle aus dem Walde 

 schon in die Weinberge verschleppt werden, hier ihre Zerstörung des 

 Pfahlholzes fortsetzen und sich mittelst Rhizomor])hensträngen sogar von 

 Pfahl zu Pfahl weiter verbreiten. . Dies ist wenigstens von Polyporns 

 vapomrim an Fichten- und Kiefernpfählen in Geisenheim beobachtet 



:io worden. Die Behandking der Pfähle mit Kupfervitriol (Aufsaugen durch 

 die frischen Pfähle) schützte nicht vor diesem Pilze, wohl aber waren 

 kreosotierte oder in Teer gekochte Pfähle vor ihm geschützt. Nach 

 Meissner nimmt aber der Wein und Most einen scharfen Geschmack 

 nach Kreosot an, wenn die Pfähle kreosotiert waren. Gegen die Zer- 



,35 Setzung des Holzes , sowohl der Kernhölzer von Eiche , Edelkastanie 

 und Kiefer wie des Splintholzes von Fichte und Kiefer, wendet man 

 Imprägnierungsmethoden an oder man vermindert den Gebrauch des 

 Holzes, ersetzt die luilzernen Pfähle durch eiserne und verwendet Drähte. 

 Ueber den Erfolg verschiedener Imi)rägnierungsmittel teilen die Geisen- 



jü heimer Berichte mehrfach Erfahrungen mit. Es wurden besonders An- 

 kohlen der Pfosten. Anstreichen mit Steinkohlenteer. Kochen mit Stein- 

 k(dilenteer, Eintauchen in heißes Kai'bolineum, Einstelh'u frischer Stangen 

 in Kupfervitriol, Burnettieren, Kyanisieren. das HAssELMANN'sche Ver- 

 fahren geprüft. Das Verfahren muß einfach, billig, für lange Zeit wirk- 



issam sein und darf eine Schädigung für die Weinreben nicht 

 zur Folge haben. Langjährige Versuche in Geisenheim ergaben, daß es 

 sich am meisten empfiehlt, die Pfähle grün in Kupfervitriollösung zu 

 stellen, so daß die Pfähle die Lösung aufsaugen, .le fi'ischer das iiolz. 

 desto leichter saugt es die Lösung auf; gerissene oder Stammrunde 



50 Pfähle sind leichter als geschnittene zu imprägnieren, da diese nicht 

 mehr so frisch sind. Diese Impi'ägnierung kann überall leicht von den 

 Winzern durchgeführt werden. J^ei künftigen, vergleichenden Versuchen 

 wäre auf die Gleichartiskeit dci- benutzten Tfälile zu sehen, und die 



